## Eksperimen Pelat Beton Bertulang Bambu Ampel
Rima Siti Rohimah 1 , Eko Walujodjati 2
Jurnal Konstruksi Institut Teknologi Garut Jl. Mayor Syamsu No. 1 Jayaraga Garut 44151 Indonesia Email : jurnal@itg.ac.id
1 1811042@itg.ac.id
2 eko.walujodjati@itg.ac.id
Abstrak – Kebutuhan Indonesia akan jalan dan akses gedung semakin meningkat, tetapi tidak diimbangi dengan pertumbuhan ekonomi yang seimbang. Oleh karena itu, dicari suatu alternatif yang berbiaya rendah untuk membuat strukturnya kuat dan ringan. Sebagai alternatif untuk pelat beton  bertulang  baja,  komponen  non  struktural,  dan  sebagainya,  pelat  beton  bertulang  bambu ampel merupakan kombinasi yang efektif. Bambu ampel yang akan digunakan merupakan bambu dengan umur lebih dari satu tahun, kemudian bambu ini akan dibentuk menyerupai tulangan besi polos dengan diameter 8 mm. Selanjutnya dilaksanakan pengujian dengan umur perawatan 28 hari. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh bambu haur terhadap kelayakan beton ditinjau  dari  kekuatan  lentur  satu  arah  dan  kuat  tarik  bambu  ampel  itu  sendiri.  Penelitian  ini dilakukan  menggunakan  metode  eksperimen  dan  dibuat  benda  uji  sebanyak  tiga  buah  untuk pengujian kuat lentur satu arah dengan dimensi benda uji (10x20x60) cm. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan rata-rata besar kuat tarik pada bambu ampel adalah 396,10 MPa dan memenuhi standar tulangan besi polos yaitu minimal kuat tarik sebesar 350 MPa dan kapasitas kuat lentur pelat beton yang didapat dengan mengganti tulangan besi menggunakan bambu ampel adalah 1,16 KNm.
Kata Kunci – Bambu Ampel; Kuat Lentur; Kuat Tarik; Pelat Beton.

## I. PENDAHULUAN
Pada  saat  ini,  struktur  beton  tidak  pernah  jauh  dari  jangkauan  orang.  Bahan  bangunan  yang  paling  banyak digunakan  di  dunia  adalah  beton.  Dari  Mulai  bendungan,  gorong-gorong,  gedung-gedung  tinggi,  jalan, pondasi,  dan  basement  dibangun  dari  beton.  Karena  kekuatan  struktur  beton  dapat  menentukan  kekuatan keseluruhan bangunan, beton memainkan peran penting dalam konstruksi bangunan [1].
Kebutuhan  Indonesia  akan  jalan  dan  akses  gedung  semakin  meningkat,  tetapi  tidak  diimbangi  dengan pertumbuhan  ekonomi  yang  seimbang.  Oleh  karena  itu,  dicari  suatu  alternatif  yang  berbiaya  rendah  untuk membuat strukturnya kuat dan ringan. Bambu adalah sumber daya yang berkelanjutan dan mudah beradaptasi karena pertumbuhannya yang cepat, ditandai dengan kekuatan tarik tinggi, kuat lentur yang cukup baik dan mudah dikerjakan dengan menggunakan alat sederhana.
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  menemukan  cara  untuk  mendapatkan  gabungan  bahan  bangunan dengan biaya yang murah tetapi berkualitas tinggi dan mudah didapatkan yaitu dengan menggunakan bambu sebagai alternatif pengganti baja tulangan.

## II. METODOLOGI PENELITIAN

## A. Diagram Alir Penelitian

## Gambar 1: Diagram Alir Penelitian

## B. Tempat Penelitian
Semua  pengujian  yang  dilakukan  untuk  penelitian  ini  dilaksanakan  di  Laboratorium  Teknik  Sipil  Institut Teknologi  Garut  yang  berada  pada  Jalan.  Mayor  Syamsu  No.  1,  Jayaraga,  Kecamatan  Tarogong  Kidul, Kabupaten Garut, Jawa Barat.

## C. Pengujian Mutu Bahan
Bahan-bahan  yang  akan  di  uji mutu  bahannya  diantanya,  agregat  kasar  berupa batu  pecah  dari  Kabupaten Tasik, agregat halus berupa pasir cilopang, semen yang digunakan adalah semen tipe I dengan merk tiga roda, air  yang  berasal  dari  laboratorium  teknik  sipil  dan  juga  tulangan  bambu  polos  dengan  diameter  8  mm. Pengujian  yang  dilakukan  dalam  pengujian  ini  diantaranya  berat  volume  agregat  kasar  dan  halus,  analisis saringan agregat kasar dan halus, analisis specific grafity agregat kasar dan halus, kadar lumpur dalam agregat halus, kadar zat organik dalam agregat halus, keausan agregat kasar, kadar air agregat kasar dan halus, uji tarik tulangan[2]–[9].
Studi literatur Pengujian agregat kasar dan agregat halus
Analisa saringan Kadar air
Berat jenis dan penyerapan Berat isi
Kadar lumpur Keausan agregat Perencanaan campuran mix design Pembuatan benda uji Pengujian kuat tekan Pengujian kuat lentur Analisis data selesai Mulai Persiapan alat dan bahan Kesimpulan Perawatan
Vol. 20; No. 2; 2022; Hal 281-288

## III. HASIL DAN DISKUSI

## A. Benda Uji
Dalam penelitian ini dilakukan dua jenis pengujian pada benda uji yaitu uji kuat tekan beton dan uji kuat lentur yang mengacu pada SNI 1974-1990[10] dan SNI 4431-2011[11]. Sampel yang digunakan untuk uji kuat tekan beton  berbentuk kubus berukuran 150 x 150 x 150 mm sebanyak 3 buah, yang diuji pada umur 28 hari. Mutu beton yang direncanakan adalah f’c 20 Mpa.
Sedangkan untuk pengujian lentur pelat beton, sampel yang digunakan ialah pelat berukuran 100 x 200 x 600 mm. Pengujian dilakukan pada umur beton 28 hari. Jumlah pelat ada 3 buah dengan tulangan bambu berbentuk wiremesh berdiameter 8mm. Ilustrasi benda uji pelat beton bisa dilihat  pada Gambar 2.
Gambar 2: Tampak Benda Uji Pelat beton Bertulang Bambu Ampel ( satuan pada gambar adalah centimeter)

## B. Hasil Pengujian
Berikut merupakan hasil pengujian mutu bahan, design mix , uji slump, pengujian beton segar, hasil pengujian tekan beton, pengujian tarik tulangan dan pengujian kuat lentur pelat beton yang dilakukan di laboratorium teknik sipil Institut Teknologi Garut, diantaranya :
1. Pengujian Mutu Bahan Agregat Halus
Tabel 1: Hasil pengujian agregat halus
No. Jenis Penelitian Hasil pengujian 1. Kadar Air 6,99 % 2. Berat isi 1,74 kg/ltr 3. Berat jenis a. Apparent specific gravity 2,61 b. Bulk specifik gravity (kering) 2,54 c. Bulk specifik gravity (SSD) 2,56 4. Absorpsi 1,01 % 5. Modulus kehalusan 3,08 6. Kadar lumpur 2,22 % 7. Kadar organik No. 3
Berdasarkan hasil pengujian karakteristik agregat halus tersebut, menunjukkan bahwa bahan agregat halus dari pasir cilopang memenuhi untuk dijadikan bahan pencampur dalam beton.

## 2. Pengujian Mutu Bahan Agregat Kasar

## Tabel 2: Hasil pengujian agregat kasar
No. Jenis Penelitian Hasil pengujian 1. Kadar Air 3,50 % 2. Berat isi 1,53 kg/ltr 3. Berat jenis • Apparent specific gravity 2,83 • Bulk specifik gravity(kering) 2,50 • Bulk specifik gravity (SSD) 2,61 4. Absorpsi 4,63 % 5. Modulus kehalusan 8,05 6. Keausan 23,4 %
Berdasarkan hasil pengujian karakteristik agregat kasar pada Tabel 2, menunjukkan bahwa bahan agregat kasar dari Tasik memenuhi untuk dijadikan bahan pencampur dalam beton.
3. Pengujian Mutu Bahan Semen Semen yang digunakan pada penelitian ini merupakan semen tipe I dengan nilai berat jenis sebesar 2,92 kg/m3 diambil dari penelitian sebelumnya yang dilaksnakan di Politeknik Bandung dikarenakan terdapat persamaan pada merk semen yang digunakan yaitu semen tiga roda yang juga dipakai pada penelitian tersebut.
4. Design Mix
Perancangan beton pada eksperimen ini dibuat berdasarkan metode SNI 7656-2012[12]. Pada umur beton mencapai 28 hari di rencanakan mutu beton mencapai minimal fc’ 20 MPa. Nilai slump yang direncanakan adalah 25 mm sampai dengan 75 mm. Ukuran agregat maksimum yang digunakan berdiameter 25 mm. Campuran direncanakan tanpa tambahan udara. Komposisi campuran beton dapat dilihat pada tabel 3.
Tabel 3: Hasil Perencanaan Design Mix
Material Berdasarkan volume (1m³) Kebutuhan 3 sampel kubus beton (kg) Kebutuan 3 sempel Pelat beton (kg) Air 152,85 1,70 6,05 Semen 408,55 4,55 16,18 Agregat Kasar 990,04 11,03 39,21 Agregat halus 738,50 8,23 29,24 Jumlah 2289,94 25,50 90,68 5. Hasil Uji Slump Pengujian ini bertujuan untuk memantau homogenitas dan workability campuran beton segar. Nilai slump yang didapat dalam setiap pencampuran dapat dilihatpada Tabel 4.
Tabel 4: Hasil pengujian slump
Campuran Nilai Slump (mm) Keterangan Campuran 1 = 3 kubus beton 75 Memenuhi Campuran 2 = 2 pelat beton 75 Memenuhi Campuran 3 = 1 pelat beton 75 Memenuhi
Nilai slump beton pada Tabel 4 memenuhi karena sesuai dengan nilai slump yang direncanakan yaitu antara 25 – 75 mm.
Vol. 20; No. 2; 2022; Hal 281-288

## 6. Hasil Pengujian Beton Segar
Pengujian beton segar diperoleh berat isi rata rata beton normal yaitu 2322,963 kg/m 3 . Hasil rata rata berat isi pengujian ini memenuhi sesuai dengan standar SNI 1973-2008  yaitu diantara 1842 kg/m 3 sampai 2380 kg/m 3 .

## 7. Hasil Uji Tekan Beton
Tujuan  dilakukannya pengujian ini ialah untuk memastikan beton sesuai dengan mutu perencanaan. Kuat tekan yang ditargetkan adalah f’c 20 MPa pada umur 28 hari. Benda uji yang digunakan berbentuk kubus 150  x  150  x  150  mm.  Untuk  mutu  f’c  seharusnya  menggunakan  sampel  silinder,  maka  apabila menggunakan sampel kubus hasilnya harus dikonversi.
Tabel 5: Nilai Kuat Tekan Hasil Pengujian
Umur Benda Uji Berat Gaya Tekan A Kuat Tekan (Hari) (Kg) (kN) (Kg) (cm 2 ) Kg/cm 2 Mpa 28 1 7,9 455,1 46406,547 225 206,25 17,12 2 7,88 456,4 46539,108 225 206,84 17,16 3 7,82 443,3 45203,301 225 200,90 16,67 Rata – Rata 204,66 16,99 Konversi satuan  Kg/cm 2 ( kubus) ke MPa (silinder) :  ((  K/10) x 0,83)
Dapat dilihat pada tabel diatas nilai rata-rata kuat tekan tidak mencapai fc’ 20 MPa yang artinya benda uji tidak mencapai nilai fc’ rencana. Ada beberapa kemungkinan bahwa benda uji tidak mencapai pada fc’ rencana, yaitu karena adanya kesalahan pada saat membuat benda uji dan tidak maksimalnya dalam perawatan benda uji.
8. Hasil Uji Tarik Tulangan ( Bambu )
Pengujian kuat tarik tulangan yang dilaksanakan di Laboratorium Teknik Sipil Institut Teknologi Garut merupakan  pengujian  terhadap  kuat  tarik  tulangan  polos  bambu  diameter  8  mm,  untuk  pengujian  ini digunakan tulangan bambu dengan panjang 35 cm.  Pengujian tulangan ini hanya dilakukan pengujian sifat tampak, ukuran, berat dan bentuk serta uji tarik tulangan karena keterbatasan alat dan perlengkapan pengujian.
Tabel 6 Hasil pengujian tarik tulangan bambu
Benda Uji Berat (gr) Diameter Pengujian (mm) Beban Luluh (kN) Beban Maksimal (kN) Kuat Tarik (MPa) I 25 8 19,5 19,7 392,12 II 25 8 20,4 20,7 412,02 III 25 8 19 19,3 384,16 Rata-Rata 19,63 19,9 396,10
Tabel 6 merupakan hasil dari pengujian dan perhitungan kuat tarik pada bambu ampel dengan umur di atas 1 tahun dan rata-rata nilai kuat lenturnya memenuhi standar sifat mekanis untuk baja tulangan polos (BjTP) sesuai SNI 03-2052: 2017[9] yaitu dengan minimal nilai kuat tarik sebesar 350 MPa.
9. Hasil Pengujian Kuat Lentur Pelat Beton
Dari  hasil  pengujian  hanya  didapatkan  beban  maksimum,  tidak  diperoleh  besar  lendutan  karena keterbatasan alat uji.
Gambar 3: Pengujian kuat lentur pelat beton.
Gambar 4: Pola retak pada pelat
Gambar 5: Perletakan benda uji
Tabel 7: Nilai beban maksimum
Jenis Tulangan  No Pelat B (m) H (m) L (m) Beban P Puncak (kN) D8 = 50,24 mm 2 1 0,10 0,20 0,50 11,2 2 0,10 0,20 0,50 16,1 3 0,10 0,20 0,50 12,4 Rata-rata 13,23

## Tabel 8 Nilai Kapasitas Kuat Lentur(kN.m)
Jenis Tulangan No Pelat P (kN) a (m) Kuat Lentur (kN.m) D8 = 50,24 mm 2 1 11,2 0,175 1,12 2 16,1 0,175 1,61 3 12,4 0,175 1,24 Rata-rata 1,16

## Tabel 9 Nilai tegangan lentur (MPa)
Jenis Tulangan  No Pelat B (m) H (m) L (m) Tegangan Lentur (MPa) D8 = 50,24 mm 2 1 0,10 0,20 0,50 1,40 2 0,10 0,20 0,50 2,01 3 0,10 0,20 0,50 1,55 Rata-rata 1,65
Berdasarkan hasil pengujian dan perhitungan uji kuat lentur yang menggunakan persamaan (5) dan (6), rata-rata kemampuan menerima beban maksimum pada pelat beton bertulang bambu ampel sebesar 13,23 kN seperti terlihat pada Tabel 7. Sedangkan Tabel 8 dan Tabel 9 menunjukkan nilai rata-rata kapasitas lentur  sebesar  1,16  kN.m  dan  nilai  rata-rata  tegangan  lenturnya  sebesar  1,65  MPa,  dimana  nilai  hasil pengujian kapasitas lentur atau eksperimen ini jauh lebih kecil dari hasil analisis yaitu sebesar 3,74 kN.m. Hal ini bisa terjadi karena adanya beberapa kemungkinan yaitu, karena pengujian mutu bahan yang kurang teliti, adanya kesalahan pada saat pembuatan benda uji dan tidak maksimalnya dalam perawatan benda uji.

## IV. KESIMPULAN
Semua benda uji lentur mengalami keruntuhan lentur, yaitu pada 1/3 tengah pusat bentang. Beban P maksimum rata rata pelat beton dengan tulangan bambu ampel berdiameter 8 mm adalah 13,23 kN dan nilai rata rata untuk kapasitas kuat lentur adalah 1,16 KN.m. Pada pengujian tarik tulangan bambu ampel memperoleh beban P maksimum rata rata 19,9 KN sedangkan nilai kuat tarik nya memenuhi standar SNI yaitu sebesar 396,10 MPa. Diperlukan  pengujian  agregat  yang  lebih  teliti  dan  dilakukannya  penelitian  terhadap  semen  portland  yang digunakan  untuk  penentuan  berat  jenis,  agar  komposisi  campuran  beton  didapatkan  dengan  ketelitian maksimal.  Perlu  dilakukan  komposisi  tulangan  yang  lebih  beragam  dengan  diameter  tulangan,  luas penampang, bahkan jenis bambu yang berbeda sehingga mampu menghasilkan data yang lebih lengkap dan terperinci juga mendapatkan perbandingan yang bervariasi.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] P. NUGRAHA, Teknologi Beton . YOGYAKARTA, 2007.
[2] B. S. N. Indonesia, “SNI 1973:2008 Cara Uji Berat Isi, Volume Produksi Campuran dan Kadar Udara Beton,” 2008.
[3] Ba. S. N. Indonesia, “SNI 1968:1990 Metode Pengujian Analisis Agregat Halus dan Kasar,” 1990.
[4] Badan Standarisasi Nasional Indonesia, “SNI 1969:2008 Cara Uji Berat Jenis dan Penyerapan Agregat Kasar,” 2008.
[5] Badan  Standarisasi  Nasional  Indonesia,  “SNI  No.  03-4142-1996  Metode  Pengujian  Jumlah  Bahan Dalam Agregat Yang Lolos Saringan No. 200,” 1996.
[6] Badan Standarisasi Nasional Indonesia, “SNI 2816:2014 Metode Uji Bahan Organik Dalam Agregat Halus Untuk Beton,” 2014.
[7] Badan  Standarisasi  Nasional  Indonesia,  “SNI  2417:2008  Cara  Uji  Keausan Agregat  Dengan  Mesin Abrasi Los Angeles,” 2008.
[8] Badan  Standarisasi  Nasional  Indonesia,  “1971:2011  Cara  Uji  Kadar  Air  Total  Agregat  Dengan Pengeringan,” 2011.
[9] Badan Standarisasi Nasional Indonesia, “SNI 2052:2017 Baja Tulangan Beton,” 2017.
[10]  Badan Standarisasi Nasional Indonesia, “SNI 1974-1990 Metode Pengujian Kuat Tekan Beton,” 1990.
[11]  Badan Standarisasi Nasional Indonesia, “SNI 4431-2011 : Cara Uji Kuat Lentur Beton Normal dengan Dua Titik Pembebanan,” Badan Standar Nas. Indones. , p. 16, 2011.
[12]  Badan Standarisasi Nasional Indonesia, “SNI 7656:2012 Tata Cara Pemilihan Campuran Untuk Beton Normal, Beton Berat Dan Beton Massa,” 2012.